( 6o7 ) 



» Le charbon que j'ai obtenu avec le bois possède l'éclat métallique, 

 mais cet éclat n'est que superficiel. 



» Il a une densité plus grande que celle du charbon de bois. 



» Il n'absorbe plus sensiblement les gaz. Je ferai remarquer, à ce propos, 

 qu'en chauffant à haute température le bois dans un creuset rcnijjli de 

 braise finement pulvérisée, on obtient aussi un charbon déinié de propriétés 

 absorbantes, et, de plus, bon conducteur. 



» Le sulfure de cari)one n'est pas le seul agent de cette remarquable 

 transformation du bois en charbon sonore et conducteur. 



)) L'esprit de bois, les carbures d'hydrogène, etc.. changent semblable- 

 nient le bois en charbon élastique et conducteur. Il y a plus : je me suis 

 assuré qu'en faisant |)asser de la vapeur d'alcool méthylique sur du bois 

 chauffé au rouge, dans un tube de porcelaine, cette vapeur se trouve dé- 

 composée, et qu'en même temps les parois intérieures du tube se tapissent 

 d'un charbon très-singulier. Ce charbon, en effet, se présente sous la forme 

 de filaments longs de i centimètre, constituant une espèce de coke soyeux 

 et mousseux, d'un blanc d'argent. Ces filaments jjaraiïisent être formés par 

 de petites boules juxtaposées. » 



CHIMIE. — Note sur le coball, le nionqoitèse et leurs alliciyes avec le cuivre. 



Note de M. A. VALExcrENNKS. 



(Commissaires: MM. Becc[uerel, Dumas, Boussingault, Balard, 



H. Sainte-Claire Deville.) 



« J'ai l'honneur de présentera l'Académie deux spécimens de cobalt et 

 de manganèse fondus, préparés par mes soins à l'usine de produits chi- 

 miques de Saint-Denis, qui appartient aujourd'hui à la Pharmacie centrale 

 de France. 



» Le cobalt a été fondu dans un creuset de magnésie, renfermé lui- 

 même dans un creuset de plombagine. Le culot, dégrossi au tour, a ras|)ect 

 du fer poli. Il est plus diu- que lui ; cependant il se tourne facilement, et 

 l'on a pu obtenir des rubans tordus en spirales, semblables à ceux qui se 

 forment lorsqu'on tourne du fer de bonne qualité. 



» Le manganèse a été obtenu en réduisant, par le charbon, du bioxyde 

 pur, dans un creuset de magnésie brasqué avec de l'oxyde. Il formait un 

 seul culot, qui s'est cassé facilement sous le marteau. Il est aigre et très-dur. 

 Au moment où il venait d'être cassé, les fragments de métal étaient blancs 

 comme la fonte. Il s'altère rapidement à l'air, en se transformant en oxyde 

 rouge intermédiaire. 



80.. 



